[41] 



Arbi 



jiten in 



dem ehem. La 



Moratorium d 



ler k. k. geol. Reichsanstalt. ]81 









Kieselerde u. 



Kohleus. 



Kohlen*. Kalk 



Kolilens. 





Nr. 





Wasser 



Thonerde 



Eisenoxydul 



u. Magnesia 



Manganoxydul 



Eisen 



6 





100 



55 



84 

 Eisenoxyd 



— 



Sp. 



58-8 



7 





1-7 



30 



92-0 



0-9 



2-4 



44-4 



8 





30 



6'6 



89-4 



Sp. 



Sp. 



431 



9 





32 



21 



93-6 



Sp. 



Sp. 



45-1 



10 





4-0 



Ol 



95-0 



Sp. 



Sp. 



45-8 



11 





4-0 



2-7 



93-2 

 Eisenoxyd 



— 



Sp. 



652 



12 





3'6 



17 



94-0 



Sp. 



Sp. 



45-3 



13 





30 



45 



921 



Sp. 



Sp. 



444 



14 





2-9 



6-4 



90-0 



Sp. 



Sp. 



43 4 



15 





3-8 



11 



940 



Sp. 



Sp. 



45'3 



16 





12 8 



4-8 



82-0 

 Eisenoxyd 





Sp. 



57-4 



17 





8-0 



456 



424 



Eisenoxyd 



10 



21 



Kupferoxyd 



28-6 



18 





160 



6-2 



75-3 



Eisenoxyd 



1-5 



— 



527 



19 





12-1 



53 



81-7 

 Eisenoxyd 



Sp. 



— 



571 



20 





11-0 



7-6 



80-0 

 Eisenoxyd 



Sp. 



1-7 

 Kupferoxyd 



56-0 



Ausser den 



Proben Nr. 



17 und 20, welche 



über 1 und 



2 Proc. 



Kupferoxyd 



führen, enthält 



keine Nummer irgen< 



1 einen nachtheiligen 



und schädlichen 



Bestandteil 



, im Gegentheile erscheinen diese Erze 



wegen 



nahezu gl 



inzlichem Mangel fremdartiger 



Bestandteile 



als ein 



vorzügliches 



i Material für den 



Roheisen -Hüttenbetrieb , namentlich bei 



einigem 



Zusatz von Braunstein 



für eine vorzügliche Bessemer-Roheisen- 



Erzeugung 



sehr geeignet. 











154. Erz aus der Gemeinde Trenta in 8 Klafter Mächtigkeit, über- 

 sendet von Herrn Joh. Pagon, Grundbesitzer in Gadowitsch nächst Idria. 



Dasselbe enthielt in 100 Theilen: 



Eisen 46-0) „„.„ Eisenkies 



Schwefel 26'3j Uö ^ lsenKies 



Bergart • 27-Q 



99-3 



155. Bleierz, übersendet von der Verwaltung der Juden- 

 burger Eisenwerke. 



Dasselbe enthält 91 Proc. reinen Bleiglanz, 

 9 „ Bergart, 

 78*8 „ Metallisches Blei. 



156. Gesteinsmuster, eingesendet von Herrn Reiter in 

 Kitzbüchel. 



Dasselbe enthält 47 -3 Proc. Kieselsaure Thonerde, 

 52-0 . Kohlensauren Kalk. 



